---
title: 冲压用冷轧低碳钢板
desc: 具有良好的表面质量、板型以及焊接、机械加工性能 ，适用于对表面质量和加工性能有一定要求的家电内、外板及零部件。
models: 
  - Q/TB303-2008
  - DC01(O3), DC03(O3）
images: 
  - /images/product/20250318141215385.jpg
spec: 
  - '厚度(Thickness)：0.35~2.0mm'
  - '宽度(Width):  1000~ 1540mm'
slug: '6'
---

## 化学成分
| 牌号（Grades） | C | Mn | Si | P | S | Als | S |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| DC01(O3) | ≤0.07 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.025 | ≤0.03 | ≥0.02 | - |
| DC03(O3) | ≤0.06 | ≤0.45 | ≤0.03 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.03 | - |

## 力学性能
| 牌号（Grades） | 屈服强度（Yield strength/Re/MPa） | 抗拉强度（Tensile strength/Rm/MPa） | 断后伸长率（Elongation/A80/%） | r₉₀ | n₉₀ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| DC01(O3) | ≤280 | 270-410 | ≥28 | - | - |
| DC03(O3) | ≤240 | 270-370 | ≥34 | ≥1.3 | - |
1. 无明显屈服时，采用 Rp0.2；否则采用 Rel。
2. 当产品公称厚度大于 0.5mm 但不大于 0.7mm 时，延伸率允许下降 2%；当产品公称厚度不大于 0.5mm 时，延伸率允许下降 4%。